モジュールグリーンイノベーションの実現に向けた物性科学Tweetハイライト持続可能な社会の実現に向け,グリーンイノベーションを実現する革新的エネルギー変換技術の開発が急務となっている。した中,日立グループは,未利用熱エネルギーを有効活用し,電力に変換可能な熱電変換モジュールおよび材料を開発している。未利用熱の70%以上を占める200°C未満の低温排熱を利活用できる熱電変換モジュール技術と鉄系熱電変換材料,また,自動車などの500°C程度の中高温の排ガスから電力回生が可能となるシリコン系を用いた無毒で安価な熱電変換材料の開発に取り組んでいる。はじめに省エネルギー化や地球資源環境保全の動きが世界的に加速する中,エネルギーのより高効率な利用,未利用熱エネルギーの有効活用に加えて,地球温暖化防止に向けたCO2排出量の少ないエネルギー技術を開発していく必要がある。日立グループは,こうしたグリーンイノベーションに向けた取り組みを促進させる革新的エネルギー変換材料を開発している。ここでは,未利用熱エネルギーを電力に変換する熱電変換モジュールをガスコージェネレーションの低温排温水に適用した例と熱電変換モジュールの高効率化,低コストをめざした鉄系,シリコン系の熱電変換材料に関して述べる。熱電半導体に温度差を与えることで生じるゼーベック効果を利用し,熱エネルギーを電気エネルギーに直接変換する発電方法である。近年,エネルギー消費量の増加に伴う化石燃料の枯渇やCO2による地球温暖化などの問題から,これまで未利用であった200°C未満の低温から500°C付近の高温の工場廃熱や自動車廃熱を回生する熱電変換モジュールが注目されている。熱電変換モジュールは,上下に温度差を与えて発電する機能を有し,温度差の方向に対して発生する電圧の方向が逆となるp型とn型の熱電変換材料を電極で直列に接続した構造を持つ(図1参照)。ここで,熱電変換モジュールの変換効率は,用いる素子の無次元性能指数ZT(Z=S2/ρκ,S:ゼーベック係数,ρ:比抵抗,κ:熱伝導率,T:温度)の大きさで決まり,例えばZT=1〜2が実現できるとエンジン燃費向上率1〜5%を実現できるため,ZTの大きい材料の開発が必要となる。温度差の方向に対して発生する電圧の方向が逆となるp型とn型の熱電変換材料を電極で直列に接続した構造を持つ。本稿では,コージェネレーション装置(以下,「コージェネ」と記す。)への熱電変換モジュールの適用による発電について概説する。コージェネはガスなどの燃料を使い,エンジンからの電力とエンジン排熱から生成した温水を供給する装置である。ユーザーによっては80°C未満の低温の温水を十分に使いきれず捨ててしまうケースが多い。そこで,コージェネから生成される80°C未満の未利用温水から需要の高い電力への変換試験を実施した。熱電変換モジュールにおいて温熱源としてコージェネの未利用熱温水を使用した場合の出力P,熱流Q,熱電変換モジュールにかかる温度差δTの関係を図2(a)に示す。Pは,熱電変換モジュールにかかる温度差Tに依存する。熱電変換モジュールと熱源の間には,流路や実装材料による熱抵抗Rが存在する。このため,流路の熱抵抗を減らしてTを増大可能な温水および冷水流路の設計を行った。流路内の液体から熱電変換モジュールまでの熱抵抗を低減するために流路内にフィン構造を設け,一次元による伝熱計算1)を行って流路構造を決定した。図2(b)は,熱電変換モジュールを20個配置する構造を想定して熱流体解析を行い,交換熱量が多く,圧力損失が小さい流量を求めた結果を示す。図3は,設計した流路を使って測定した熱電変換モジュールの電圧における温水と冷水の温度差ΔT依存性を示している。W/m2に相当する出力を確認した。さらなる出力向上に向けて,安価で無害な特徴をあわせ持つ高性能な新熱電変換材料の開発を進めている。(a)熱電変換モジュールの温度差δTが大きいほど熱電変換モジュール出力Pは増大する。(b)流路内部にフィン構造を持ち,交換熱量が増大する。フィン付き流路を適用することにより,熱電変換モジュールの出力は向上する。W/m2の出力を得る。V,Alを置換することにより,ゼーベック係数は向上する。候補材料の一つとして,鉄系フルホイスラー合金について紹介する。鉄系フルホイスラー合金は,Fe2XY(Fe:鉄)で表記され,体心立方格子を基本に各元素が規則化した結晶構造を持つことにより熱電性能が得られる。Concent­ration)を他の元素で置換してVECを6程度に調整することにより,ZTの要素物性値であるゼーベック係数を向上できる2)。日立は,これまでに第一原理計算によって約100種の元素からXにチタン(Ti),Yにシリコン(Si)を適用したFe2TiSiが高いゼーベック係数を持つ候補成分として見いだした3)。本研究ではFe2TiSi薄膜に,TiにTiより価電子の1つ多いバナジウム(V)を,SiにSiより価電子の1つ少ないアルミニウム(Al)を置換したFe2Ti(V)Si(Al)薄膜を用いてVEC≒6へ調整し,ゼーベック係数の向上について実験した。図4は,V,Alで置換したFe2TiSi薄膜のゼーベック係数をVECに対してプロットした結果を示す。μV/Kまで向上する(同図の○データ)。W/Kmの熱伝導率を達成すれば4),実用化に必要な材料性能指数ZT=1を超える可能性を有する。今後は熱電変換モジュールに搭載可能なバルク形態の材料開発を進める。開発が求められている。高耐熱性,高信頼性を持つ熱電変換モジュールが必要となる。本章では,中高温域向け熱電変換モジュールへの適用を目的とした,安価であり環境負荷性の低いことで注目されているシリサイド材料5)のバルク合成と,従来シリサイドを超える性能を有する新組成シリサイドの探索について述べる。W/Km以下の低い熱伝導率を実証している6)。本研究では,熱電変換モジュールへの搭載形態となるナノ複合構造のバルク合成に関して検証した。Sintering)法を用いて焼結した。図5(a)に,MA処理後およびSPS処理後の粉末X線回折による結晶構造同定の結果を示す。いずれの粉末においてもMnSi1.7の強い回折ピーク(●)とSiの回折ピーク(▲)を観測しており,異相は存在しない。Micro­scope)像による微細組織観察の結果を示す。nmの粒径を持つ粒から成るナノ構造を形成していることが分かる。TEM拡大図および電子線回折像[それぞれ同図挿入図の(A),(B)]から,粒は結晶化していることが分かった。以上の結果より,MnSi1.7とSiから成るナノ複合構造バルクを合成できている可能性を示した。MnSi1.7の回折ピーク(●)とSiの回折ピーク(▲)を観測し,MnSi1.7/Siナノ複合材料が形成されている。次に,従来シリサイド熱電変換材料を超える性能を有する新組成シリサイド材料の探索に関して述べる。これまでに性能の高いシリサイド材料として,マグネシウムシリサイド(Mg2Si)や上述したMnSi1.7などの多様な半導体がある。熱電変換材料の性能は,材料の電子状態に強く依存するため,本研究では,第一原理計算を用いて多様組成・元素を有するシリサイド材料の電子状態を解析し,そのZTを評価した。その結果,新規のシリサイド材料としてCa3Si4が高いZT性能を持つことを見いだした。図6(a)は,Ca3Si4の結晶構造を示している。Ca3Si4は,Siが複雑な結合を形成した結晶構造であるため,熱伝導の媒体となるフォノンの結晶格子中での伝播(ぱ)が抑制され,格子熱伝導率が小さくなることが期待される。W/Km以下に低くなることを明らかにした7)。ボルツマン方程式を用いて,電気伝導率およびゼーベック係数の計算を行い算出したCa3Si4のZTにおけるキャリア濃度依存性を評価した結果を図6(b)に示す。キャリア濃度を1020/cm−3程度にすることにより,ZT=1を達成できる可能性があることが分かった。nmまで微細化させ,粒界でのフォノン散乱の増大によって熱伝導率を低減し,ZTを1.5まで向上できる可能性がある。今後も,さまざまな添加物と組成最適化によりZT>2を実現可能なシリサイド熱電変換材料を探索し,熱電変換材料の実用化をめざした素材の開発を進める。nmまで微細化することにより,ZTを1.5まで向上できる可能性がある。おわりに本稿では,未利用熱エネルギーを電力に変換する熱電変換モジュールをガスコージェネレーションの低温排温水に適用した例と熱電変換モジュールの高効率化,低コストをめざした鉄系フルホイスラー合金,シリサイド系の熱電変換材料について述べた。今後,熱電変換モジュールと熱電変換材料のさらなる性能向上により,グリーンイノベーション社会の実現をめざしていく。(NEDO)の委託業務の結果として得られたものである。Reader®が必要です。